297 
por una proporción ó mediante la fórmula 
V 
L representa la ley en milésimas que se busca, n el número 
de milésimas que acusa el ensayo por la via húmeda y P el 
peso de aleación que se tomó para el ensayo. 
Siendo ^ = 1 ,007 y P~ 1,107 gramos, la ley resultará 
1 007 
L — — 0,909 fuertes, 
1,107 
porque pasa de 0,909 aunque no llega á 0,910. Cuando la 
ley sea de 1000 milésimas, ó lo que es lo mismo, que se opere 
con plata fina L = 1 = 1000 milésimas. 
Los ensayadores se sirven de tablas ya calculadas, me- 
diante las fórmulas descritas, tanto para fijar el peso de liga 
que se ha de tomar para el ensayo, como para determinar la 
ley. 
Si se quiere, ademas de la plata, conocer la cantidad de 
cobre, no hay mas que filtrar el líquido que sobrenada al clo- 
ruro/ que se recoje en un filtro, completar con las aguas de 
lavado el volúmen de 200 centímetros cúbicos, añadir 20 de 
ácido nítrico normal y 1 de ácido sulfúrico, mezclar con un 
agitador todos estos cuerpos, y someter la disolución á la 
electrólisis. 
El método de ensayo que acabamos de describir, tiene el 
inconveniente de que al terminar la operación con las diso- 
luciones décimas, es difícil asegurar si se ha enturbiado ó no 
la disolución, porque aun después de bien agitado el cloruro 
con el líquido, no suele quedar completamente trasparente. 
Para evitar esta causa de error, Volhard ha propuesto una 
variación, en el método de ensaye por la via húmeda, que 
consiste en precipitar la plata de sus disoluciones en ácidos, 
| ya sea el nítrico ó el sulfúrico, con una disolución normal de 
j sulfocianuro potásico ó amónico. El sulfo-cianuro argéntico es 
blanco, insoluble y denso como el de cloruro, y se aglomera 
por agitación lo mismo que el último, del cual es imposible 
distinguirle á la vista en el primer momento; no cambia de 
